— 211 — 
und darunter zerdrückte Kristalle zeigten, welche anscheinend bei 
einer wenig unter dem Schmelzpunkt liegenden Temperatur einen 
von innen kommenden Druck erfahren haben mußten. 
Die nebenstehende Skizze eines 
solchen Hohlraumes (Fig. 3), in welcher 
aa, bb die der Abkühlung unterworfenen 
Flächen bedeuten, während die mit 
Kristallen bedeckte Fläche durch eine ge- 
zähnte, die emaillierte Fläche durch eine 
punktierte Linie bezeichnet ist, möge vor- 
stehendes anschaulicher machen. 
Um diese Beobachtung möglichst 
schärfer hervortreten zu lassen, wurde 
ein eiserner konischer Kübel mit etwas abgerundetem Boden 
von oben 550, unten 200 mm Durchmesser, bei 520 mm 
Höhe zur Aufnahme der Schlacke verwendet und nach der 
Füllung in der Weise getempert, daß der Kübel mit heißem 
Sand umgeben und bedeckt wurde. Es wurde dann aus diesem 
Block eine ca. 15 mm starke Scheidewand zwischen 2 Höhlungen, 
-welche auf der einen Seite cc deutliche Kristalle, auf der anderen 
bb zerdrückte Kristalle unter einer Emaillierung zeigte, wie bei- 
Fis. 3. 
C - C 
Fig. 4. 
stehende Skizze zeigt, geteilt und das zwischenliegende Material 
möglichst beseitigt, so daß an jeder der beiden Flächen 3 — 5 mm 
starke Fragmente entstanden, deren spezifische Gewichte je zweimal 
bestimmt wurden. Das Letztere geschah auch mit einem der 
eisernen Form nahe gelegenen blasigen Stück a, sowie mit einem 
von cc nach der Mitte der Masse zu gelegenen Stück d. 
Diese Bestimmung ergab, vom Rande nach dem Innern 
zu, für 
a blasig bb cc d 
3,0701 3,2181 3,1476 3,1697 
3,2083+ 3.2280 3,1447 + 3,1505 
Die etwas große Differenz zwischen den beiden Bestimmungen bei 
b b dürfte daher rühren, daß die Fragmente nicht gleiche Dicke 
hatten, daher ungleich viel leichteres Gestein daran haftete. Aus den 
14* 
